334 



von Olsberg bei Bigge in Westphalen ist durch Rammelsberg und Perc? 

 untersucht worden *. Über das Vorkommen von Eisenhohofen-Schlacken, 

 welche in der Mischung und Form dem Augite sich nähern, hat Nög- 

 gerath eine Notiz mitgetheilt **. Mitschep.lich und Bep.thier haben durch 

 das Zusammenschmelzen von Kieselsäure, Kalk- und Talk-Erde nach dem 

 Verhältnisse, in welchem sie iin Diopside verbunden sind, eine dem 

 natürlichen Körper völlig ähnliche Masse dargestellt"""; und Kobell hat 

 eine Eisenhohofen-Schlacke von Jenback in Tyrol untersucht, welche im 

 Äussern wie in der Mischung mit dem Diopside übereinstimmt f. Diese 

 Schlacke bildet dünne Tafei-förmige Krystalle von grünlicher Farbe mit 

 deutlichen Blätter-Durchgängen und einem spezifischen Gewichte = 3,2. 

 Kobell fand darin : 



Kieselsäure 57,26 



Thonerde ...... 2,33 



Kalkerde 23,66 



Talkcrde 13,23 



Eisenoxydul 1,66 



Manganoxydul 1,73 



Kali . Spur 



99,87. 

 Zu den Erfahrungen über das Vorkommen einer dem Diopside ähn- 

 lichen Eisenhohofen-Schlacke liefert nachfolgende Mittheilung einen neuen 

 Beitrag. H. fand eine ausgezeichnete Schlacke in kleinen Krystallen von 

 der Form der gewöhnlichsten Gyps-Krystallisation auf seiner Reise durch 

 Schweden i. J. 1807 bei dem Eisen-Hohofen zu Gammelbo (Gammalbola) 

 in Westmanland tf , wo sie mit dem Roheisen aus dem Gestelle gekommen 

 und auf dem Eisen erstarrt war, von welcher bereits in des Vf.'s Spe- 

 eimen cryslallographiae metallurgicaefff eine kurze Beschreibung ge- 

 geben wurde. Als Bergrath Koch zu Grünenplan seine Beiträge zur Kennt- 

 niss krystallinischer Hütten- Produkte bearbeitete, theilte H. ihm jene 

 Schlacke zur genaueren Untersuchung mit. Er glaubte darin zu einer 

 Zeit, in welcher nur wenige Arten krystallinischer Eisenhohofen-Schlacken 

 bekannt waren, eine Abänderung der von ihm mit dem Namen Kiesel- 

 schmelz belegten Schlacke zu erkennen, und die Form der Krystalle 

 jenes Hütten -Produktes auf das Krystallisationen- System des Kiesel- 

 Schmelzes zurückführen zu können f*. Dass Dieses aber nicht zulässig 

 ist, und dass die chemische Zusammensetzung der Schlacke von Gammelbo 

 von der des Kieselschmelzes gänzlich abweicht, hat eine von Uhrlaub aus 

 Nienburg in Wöhler's Laboratorium ausgeführte chemische Analyse gezeigt, 



* Rammelsberg's Lehrb. d. ehem. Metallurgie 1850, S. 83. 



** Journ. f. prakt. Chem. XX, S. 501. 



*** Berthier, Tniite d. Essais p. I. voie. siehe I, p. 433. 



f Bullet, d. k. Akademie d. W. zu München, 1844, No. 34. 



tf Reise durch Skandinavien, V, S. 330. 



[■ff Comment. Soc. Reg. scient. Gotting. recent. IV, p. 85. 



f * Beiträge z. Kenntniss krystallinisch. Hütten-Produkte 1822, S. 47—49, Tf. 11, Fg. 14 



